公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書（16）防水形複層塗材ＲＥ
１５．６．６(16) 防水形複層塗材ＲＥ 凹凸模様 凸部処理（吹付け）
工 程
下地調整

１下塗材

塗料その他
規格番号

規格名称

種類

商 品 名所要量
(㎏/㎡)

塗り回数

0.１以上

１0.9 以上

１1.7 以上

２0.9 以上

１１５．６．５による。
JIS A
6909

防水形複層塗材
RE 下塗材―（1 液・水系）Ⓙﾆｯﾍﾟ水性ｶﾁｵﾝｼｰﾗｰ
透明無希釈

２増塗材

JIS A
6909

防水形複層塗材 RE
主材―

水道水 5～10%３

主材基層JIS A
6909

防水形複層塗材 RE
主材

―

４

主材模様

JIS A
6909

防水形複層塗材 RE
主材―５５（1 液・水系）Ⓙﾆｯﾍﾟ DAN ﾌｨﾗｰ ｴﾎﾟ SⒿﾆｯﾍﾟ DAN ﾌｨﾗｰ ｴﾎﾟ S
水道水 5～10%Ⓙﾆｯﾍﾟ DAN ﾌｨﾗｰ ｴﾎﾟ S
水道水 0～3%

プラスチックローラーに塗料用シンナーをつけて、主材模様吹き直後に凸部を押える。
（凸部処理の場合のみ実施）（ﾌｯ素系・1 液・水系）※ｵｰﾃﾞﾌﾚｯｼｭ F100Ⅲ
耐候形
水道水 5～10％
1種（ｼﾘｺﾝ系・1 液・水系）Ⓙｵｰﾃﾞﾌﾚｯｼｭ Si100Ⅲ
JIS A
防水形複層塗材 RE
水道水 5～10%
0.25 以上
上塗材
上塗材
6909
（ｳﾚﾀﾝ系・1 液・水系）―Ⓙｵｰﾃﾞﾌﾚｯｼｭ U100Ⅱ２

水道水 5～10%―（ｱｸﾘﾙ系・1 液・水系）Ⓙﾆｯﾍﾟ DAN ﾀｲﾙ
水性上塗
水道水 5～20%※ オーデフレッシュ F100Ⅲの場合、上塗材の１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。
＊JIS A 6909 防水形複層塗材 RE の規格では、下記の商品も使用可能です。
（Ⓙマーク品の組合せが、JIS A 6909 適合仕様となります。）●下塗材（下地の種類等により塗装できない場合もあります。）Ⓙﾆｯﾍﾟ水性カチオンシーラー ホワイト（1 液・水系）Ⓙﾆｯﾍﾟ浸透性シーラー（新）（2 液・溶剤系）
・ﾆｯﾍﾟファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）（2 液・弱溶剤系）
・ﾆｯﾍﾟ一液浸透シーラー（1 液・溶剤系）
・ﾆｯﾍﾟ１液ファインシーラー（1 液・弱溶剤系）※※新設の押出成形セメント板、ＧＲＣ板などの場合は、ﾆｯﾍﾟ浸透性シーラー（新）、ﾆｯﾍﾟファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）を使用してください。
●上塗材
・パワーオーデフレッシュ F（フッ素系・2 液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
1Copyright © 2019 NIPPON PAINT All rights reserved.

公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書

・スーパーオーデフレッシュ F（フッ素系・1 液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・ファイン４Ｆセラミック（フッ素系・2 液・弱溶剤系）Ⓙﾆｯﾍﾟファインフッソ（フッ素系・2 液・弱溶剤系）
・デュフロン４ＦⅡフレッシュ（フッ素系・2 液・溶剤系）（上塗材１回目塗りには、「デュフロン４ＦⅡソフト中塗」を塗装してください。）
・ﾆｯﾍﾟパワーオーデフレッシュ Si（シリコン系・2 液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）Ⓙﾆｯﾍﾟスーパーオーデフレッシュ Si（シリコン系・1 液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）Ⓙﾆｯﾍﾟファインシリコンフレッシュ（シリコン系・2 液・弱溶剤系）Ⓙﾆｯﾍﾟファイン Si（シリコン系・2 液・弱溶剤系）Ⓙﾆｯﾍﾟ弾性ファインウレタン U１００（ウレタン系・2 液・弱溶剤系）
・ﾆｯﾍﾟ 1 液ファインウレタンＵ100（ウレタン系・1 液・弱溶剤系）（ﾆｯﾍﾟ 1 液ファインウレタンＵ100 弾性添加剤を現場で添加し、ご使用ください。）

2Copyright © 2019 NIPPON PAINT All rights reserved.

公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書（16）防水形複層塗材ＲＥ
１５．６．６(16) 防水形複層塗材ＲＥ ゆず肌状（ローラー仕上げ）
工 程
下地調整

１ 下塗材

塗料その他
規格番号

規格名称

種類

商 品 名所要量
(㎏/㎡)

塗り回
数

0.１以上

１0.9 以上

１1.7 以上

２0.9 以上

１0.25 以上

２１５．６．５による。
JIS A
6909

防水形複層塗材
RE 下塗材―（1 液・水系）Ⓙﾆｯﾍﾟ水性ｶﾁｵﾝｼｰﾗｰ
透明無希釈

２ 増塗材
３ 主材基層
４ 主材模様JIS A
6909

防水形複層塗材 RE主材

―JIS A
6909
JIS A
6909

防水形複層塗材 RE主材―

防水形複層塗材 RE
主材―

水道水 0～3%

耐候形
1種

５ 上塗材

JIS A6909（1 液・水系）Ⓙﾆｯﾍﾟ DAN ﾌｨﾗｰ ｴﾎﾟ

防水形複層塗材 RE
上塗材Ⓙﾆｯﾍﾟ DAN ﾌｨﾗｰ ｴﾎﾟ
水道水 0～3%Ⓙﾆｯﾍﾟ DAN ﾌｨﾗｰ ｴﾎﾟ
水道水 0～3%（ﾌｯ素系・1 液・水系）※
ｵｰﾃﾞﾌﾚｯｼｭ F100Ⅲ
水道水 5～10％（ｼﾘｺﾝ系・1 液・水系）Ⓙｵｰﾃﾞﾌﾚｯｼｭ Si100Ⅲ
水道水 5～10%―（ｳﾚﾀﾝ系・1 液・水系）Ⓙｵｰﾃﾞﾌﾚｯｼｭ U100Ⅱ
水道水 5～10%―（ｱｸﾘﾙ系・1 液・水系）Ⓙﾆｯﾍﾟ DAN ﾀｲﾙ
水性上塗
水道水 5～20%※ オーデフレッシュ F100Ⅲの場合、上塗材の１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。
＊ﾆｯﾍﾟ DAN フィラー エポをローラー（多孔質ローラー）で塗装すると、仕上げの形状は「さざ波状」になります。細目のローラーを使用したり、希釈率を調整することによりゆず肌状の仕上げ形状に近づけることはできますが、事前に仕上がりの確認を行ってください。
＊JIS A 6909 防水形複層塗材 RE の規格では、下記の商品も使用可能です。
（Ⓙマーク品の組合せが、JIS A 6909 適合仕様となります。）●下塗材Ⓙﾆｯﾍﾟ水性カチオンシーラー ホワイト（1 液・水系）Ⓙﾆｯﾍﾟ浸透性シーラー（新）（2 液・溶剤系）
・ﾆｯﾍﾟファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）（2 液・弱溶剤系）
・ﾆｯﾍﾟ一液浸透シーラー（1 液・溶剤系）
・ﾆｯﾍﾟ１液ファインシーラー（1 液・弱溶剤系）※※新設の押出成形セメント板、ＧＲＣ板などの場合は、ﾆｯﾍﾟ浸透性シーラー（新）、ﾆｯﾍﾟファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）を使用してください。

3Copyright © 2019 NIPPON PAINT All rights reserved.

公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書●上塗材
・パワーオーデフレッシュ F（フッ素系・2 液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・スーパーオーデフレッシュ F（フッ素系・1 液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・ファイン４Ｆセラミック（フッ素系・2 液・弱溶剤系）Ⓙﾆｯﾍﾟファインフッソ（フッ素系・2 液・弱溶剤系）
・デュフロン４ＦⅡフレッシュ（フッ素系・2 液・溶剤系）（上塗材１回目塗りには、「デュフロン４ＦⅡソフト中塗」を塗装してください。）
・ﾆｯﾍﾟパワーオーデフレッシュ Si（シリコン系・2 液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）Ⓙﾆｯﾍﾟスーパーオーデフレッシュ Si（シリコン系・1 液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）Ⓙﾆｯﾍﾟファインシリコンフレッシュ（シリコン系・2 液・弱溶剤系）Ⓙﾆｯﾍﾟファイン Si（シリコン系・2 液・弱溶剤系）Ⓙﾆｯﾍﾟ弾性ファインウレタン U１００（ウレタン系・2 液・弱溶剤系）
・ﾆｯﾍﾟ 1 液ファインウレタンＵ100（ウレタン系・1 液・弱溶剤系）（ﾆｯﾍﾟ 1 液ファインウレタンＵ100 弾性添加剤を現場で添加し、ご使用ください。）

4

Copyright © 2019 NIPPON PAINT All rights reserved.